524 
V. Widtermann. 
Durch Zusammenwirken beider oben berührter Umstände wird die Bildung 
einer durch grossen Kieselsäure-Gehalt rohen Schlacke wahrscheinlich. 
Während des Ausheizprocesses ist sie am wenigsten möglich, da hierbei 
keine Reduction von Eisenoxydul, sondern, durch Verbrennen von Eisen, Bildung 
desselben wie von Eisenoxyd statt hat. 
Doch tritt bei der Schwallarbeit auch beim Ausheizen eine Schlacke auf, 
welche die Leichtflüssigkeit bei nichtsehr hellem Glühen, Verzögern des Frischens, 
das Aufblähen heim Erstarren mit den bis jetzt untersuchten rohen Schlacken 
gemein hat; aber sie ist keine eisenarme, sondern sehr reiche Schlacke, und der 
Unterschied von den garen Schlacken besteht darin, dass ein nicht unbedeu- 
tender Theil Eisenoxydul der letzteren in der speren Schlacke als Eisenoxyd 
zugegen ist. 
Es bildet sich auch diese Schlacke beim Ausheizen vorzüglich durch trokene 
sengende Hitzen, indem durch Verbrennen des Eisens eben viel Eisenoxyd ent- 
steht; man sucht wieder eine gare Schlacke im Herde zu bekommen durch Zu- 
geben von eisenoxydarmen Zuschlägen und saftige Schweisshitzen, weil eben 
durch die Berührung der Schlacke mit dem heissen Eisen das Eisenoxyd derselben 
durch Aufnahme von Eisen zu Eisenoxydul wird, welche Eigenschaft des Eisen- 
oxyds der rohen Schlacke auch die Fähigkeit gibt, einen schon gebildeten Frisch- 
boden wenigstens stellenweise aufzulösen und hierauf den Schwallboden nieder- 
zutreiben. Ein Durchzerrennen bei schon gebildetem Frischboden, bevor Roheisen 
eingeschmolzen wird, wäre durch eine nur Eisenoxydul haltende Schlacke gar 
nicht möglich. Es bestätiget sich durch diese Untersuchungen, was schon aus 
Früherem hervorging, dass nämlich jene Schlacke, die bei geringstem Kieselsäure- 
Gehalt die grösste Menge Eisenoxydul enthält, die am schwierigsten schmelzbare 
ist und nur allmählich aus dem festen in den flüssigen Zustand übergeht. 
Diese Schlacke ist bei der Schwallarbeit als Boden ein vorzügliches Material, 
als Schlacke im Herde aber eine dem Frischprocesse nachtheilige Erscheinung. 
Die untersuchte übergare Schlacke hat diese Eigenschaften ebenfalls, aber nicht 
mehr in so hohem Grade ; durch den grösseren Kieselsäure-Gehalt werden die- 
selben herabgestimmt, beide unterscheiden sich von den bis jetzt untersuchten 
Schlacken durch eine geringe Menge Eisenoxyd. 
Durch eine geringe Zunahme an Letzterem wird die Schlacke leichtflüssiger, 
der Uebergang vom festen in den flüssigen Zustand tritt rascher ein, beim Er- 
starren bläht sie sich etwas auf, und zwar nehmen diese Eigenschaften unver- 
hältnissmässig mehr zu durch das Wachsen des Eisenoxyd- als des Kiesesäure- 
Gehaltes, wie ein Vergleich des Schwalles mit der übergaren und der garen 
Schlacke beweist, indem die übergaren Eigenschaften des Schwalles durch eine 
Zunahme der Kieselsäure um 8 Procente wenig, durch eine Zunahme von 3 Pro- 
cente Eisenoxyd bedeutend abgenommen haben. 
Steigt der Eisenoxyd-Gehalt bis 16 Procent, wenn auch die Kieselsäure- 
Menge in den Schranken bleibt, welche eine Garschlacke fordert, so werden die 
Eigenschaften der Schlacke doch so sehr verändert, dass sie, dem Frischprocesse 
